(43) 



l'un des cylindres de ces métaux une cavité dont la profon- 

 deur la plus grande a été de 

 m ,0008, puis j'ai appliqué 

 un cylindre de cuivre sur 

 celui-ci (voir ci-contre) et 

 exposé le tout dans l'étuve, 

 à 360°-400° pour le couple 

 zinc-cuivre, et 295°-300° 

 pour le couple cadniium- 

 Fig. 4. cuivre. 



La volatilisation doit se manifester, dans cet arrange- 

 ment, par la formation sur la surface libre du cuivre, 

 au-dessus de la cavité, d'un alliage de couleur jaune ou 

 jaune-brun facile à reconnaître. Le résultat ne laisse rien 

 à désirer. Si l'on a soin de défendre le cuivre contre l'ac- 

 tion de l'air, en ajustant parfaitement le joint, il se couvre 

 d'une couche jaune d'or, de couleur identique à celle du 

 tombac. Il se produit, en un mot, du laiton comme dans le 

 procédé de fabrication des tresses lyonnaises,où l'on expose 

 du cuivre à des vapeurs de zinc. 



On peut se demander si, dans cette expérience, le trans- 

 port du zinc ou du cadmium, dans la région du cuivre 

 couvrant la cavité, n'est pas due à une diffusion latérale 

 de l'alliage formé sur la région du contact immédiat des 

 métaux, ou si l'électricité n'entre pas en jeu ici, d'autant 

 que les cylindres métalliques sont enfermés, comme on 

 l'a vu, dans un élrier en fer, et qu'ils forment dès lors une 

 pile thermo-électrique complète. Pour répondre à ces ques- 

 tions, j'ai placé entre les métaux, dans d'autres expé- 

 périences, des lames de mica percées d'une ouverture 

 correspondant à la cuvette. L'effet a été le même. Il faut 

 donc en conclure que l'on est réellement en présence d'un 



